334 Heydenreicli: üeber den besten Deckglaskitt. II, 3. 



liehe Lacke alle aus ein paar Harzen bereitet werden , nämlich aus 

 Bernstein oder aus Copal. In der That unter allen Harzen sind 

 Bernstein und einzelne Copalsorten die allerhärtesteu. Copallack für 

 sich ist sehr hart und trotzdem noch elastisch, Berusteinlack ist noch 

 härter, aber nicht elastisch und giebt deshalb leichter Sprünge als 

 ersterer. Eine Mischung beider ist daher, sowie auch aus anderen Ur- 

 sachen am allerentsprecheudsten. 



Für Deckglaskitte soll aber nur die beste, hellste Bernsteinsorte 

 (die undurchsichtigen Stücke enthalten y\e\e mineralische Beimengungen), 

 sowie die härteste Copalsorte (Ostindischer Copal, nach den Wäschereien 

 an der Ostküste Africas auch Zanzibar-Copal genannt) angewendet 

 werden: Zanzibar-Copal wird aus der Erde gegraben, er stellt platte, 

 scheibenförmige Stücke von Erbsen- bis Handgrösse dar, ist farblos, gelb- 

 bis dunkelrothbraun und durchsichtig, die Oberfläche ist warzig, mit 

 Grübchen versehen, die Pockennarben ähnehi. Bombay-Copal ist gross- 

 und mittelstückig, rothgelb mit glasigem Bruch und glatter Oberfläche, 

 steht, was Härte und sonstige schätzenswerthe Eigenschaften betrifft, 

 dem Zanzibar-Copal wenig nach, Copal von Sierra-Leone ist kugel- 

 oder tropfenförmig, nussgross. Gabon-Copal ist rundlich gelb, hier und 

 da blutroth getrübt. Die anderen Sorten sind alle weicher. 



Anderseits ist aber kein Lösungsmittel der Harze so schmiegsam, 

 so schön haftend, so gleichmässig sich auftragend und hernach eine 

 überall egale ganz glatte Schicht bildend als Leinölfirniss, aus reinem, 

 altem abgelagerten Leinöl bereitet. Spiritus, Aether, Chloroform u. a. 

 rasch verdunstende Mittel sind ganz zu verwerfen. 



Es ist also am zweckmässigsten, die genannten Harze in Leinöl- 

 firniss zu lösen, und zur Beschleunigung der Trockeneigenschaft sowohl, 

 als auch zur Erzieluug der gewünschten, richtigen Cousistenz ein ätheri- 

 sches Oel hinzuzusetzen, das beim Eintrocknen keine Falten schlägt, 

 also kein Terpentinöl, 0. caryophyllorum u. a. m., ja wie der Leinöl- 

 firniss selbst. Oleum Lavandulae giebt beim Trocknen keine Falten, 

 sowohl für sich allein auf Glas aufgestrichen, als mit Leinölfii-niss ver- 

 mischt. Löst man also die Harze in Leinölfirniss bis zur Syrupconsi- 

 stenz, und setzt so lange Ol. Lavandulae hinzu, bis eine flüssige Syrup- 

 consistenz erzielt ist, so dass das Gemisch leicht aus dem Pinsel fliesst 

 und doch dicklich sich aufträgt, so wäre der Kitt fertig. Setzt man je- 

 doch noch Zinnober hinzu mit etwas Eosin (sog. künstlichen Zinnober), 

 so bekommt der Kitt noch bedeutendere Haftbarkeit am Glase, trocknet 

 aber dafür etwas weniger rasch. In einer Woche ist er soweit trocken, 

 dass der Nagel nur noch Eindrücke nachlässt. Dieses währt monate- 



